324 
\ 
ENCICLOPEDIA DOMESTICA. 
Núm. 10. Muélense muy fino dos partos de 
óxido do cobalto puro con una parte de esto fun¬ 
diente: cuatro gramos de arena blanca y ocho 
gramos de litargirio. 
L 03 números 9 y 10 deben recomendarse para 
producir un verde firme y persistente. 
Colores viólelas de M. Steggers. 
Núm. 1. Mézclase y trátase del modo indi¬ 
cado, sometiéndolas á un fuego de fragua de los 
mas violentos, una parte del mejor bióxido de 
manganeso calcinado con partes iguales de ni¬ 
trato de potasa, en un horno de alfarero, seis par¬ 
tes do polvos do vidrio blanco y dos partes de 
minio. 
Núm. 2. Una parto do bióxido do manganeso 
calcinado, una parte del óxido de cobalto impuro 
vulgarmente conocido bajo el nombre do safro; 
seis partes de polvos do vidrio blanco y cuatro 
partes do minio. Opéraso como queda indioado 
on el número precedente. 
Núm. '3. Mézclase púrpura de oro con una 
porción variahlo (le cloruro de plata; poro antes 
derrítese esta ultima sustancia con diez veces su 
peso de un fundiente compuesto do tres partes 
de cuarzo blanco lavado y calcinado, de cinco 
partes de bórax calcinado y una parte de minio; 
mézclase con este fundiente la púrpura de oro 
y se muele todo. 
También so puedo precipitar la piírpura de 
oro al mismo tiempo quo el cloruro do plata, que 
de^este modo so bailarán juntos. A este efecto, 
viértase en una gran cantidad de agua algunas 
gotas de una solución de e'staño, agitando el lí¬ 
quido; viértase después un poco de nitrato do 
plata, é inmediatamenti dcr.iués la solución de 
oro. .Por medio de repetidos tanteos, se llega á 
determinar la proporción respectiva da las tres 
soluciones. Mézclase el preoipitado con una oan- 
tidad igual y aun mayor de este fundiente; trá¬ 
tase del modo indicado en el rojo número 3, ocho 
partes de arena, cuatro partes de vidrio do bórax, 
una parte do nitrato de potasa y una parto de 
greda blanca. 
•Nrim. 4. Muélese una parte de púrpura de 
oro con tres partes de azul compuesto de óxido 
de cobalto y do vidrio de cobalto. Esta mezcla 
da el color da violeta mas hermoso; se le comu¬ 
nica diversos matices según la mayor ó menor 
cantidad azul claro lí oscuro, y según la cantidad 
do púrpura que so emplea. 
Nrim. 5. Molidas juntas una parte de púrpu¬ 
ra y seis partes del fundiento que sigue, dan un 
hermoso color violado; una parte de arena, dos 
partes de litargirio y una cuarta parte do vidrio 
de bórax. 
Núm. 6. Se mezcla púrpura do oro puro, in¬ 
mediatamente después de la precipitación y lava¬ 
ndo, con una pequeña cantidad del fundiente si¬ 
guiente: tv 1 i el modo indicado en el número 
3, Una parto de arena blanca cuarzosa, lavada y 
calcinada, y tres partes de minio. 
Colores oscuros dc M. Slcggers. 
Derrítcnso juntos una parte do bióxido do 
manganeso y ocho partes do un fundiente com¬ 
puesto do cuatro gramos de arena y de doce gra¬ 
mos de litargirio; so pulveriza todo y so muele 
muy fino. 
Núm. 2. Trátase del mismo modo una parto 
de bióxido do manganeso, una cuarta parto del 
azul número S y ooho partes del precedcnto fun¬ 
diente. 
Núm. 3. Derrítcnso juntas siete parte3 del 
amarillo de oro del número 5, uua parto do an¬ 
timonio y tres partes del fundiento compuesto 
do una parte do arena, dos partes de plomo y 
una cuarta parte do bórax; pulverízaso el pro¬ 
ducto logrado y so muelo muy fino. 
i uní. 4 Muéloso en una chapa do vidrio, con 
partes igualas de vidrio, de plomo y uua.parto do 
agua gomada, óxido rojo do hierro logrado, pre¬ 
cipitando el sulfato do hierro por medio del car¬ 
bonato do potasa y sometiendo ol producto á la 
calcinación, hasta quo adquioran un color rojo 
vivo. 
Núm. 5. Derrítcnso juntas dos partes do sas- 
quióxido dé hierro, tres parte de bióxido de man¬ 
ganeso y ocho partes dol amarillo de oro del 
núm. 5; échase la materia en agua, y después do 
su enfriamiento se lo mezcla con tros partos del 
siguiente fundiente: una parto do arona, dos par- • 
tes de litargirio, una cuarta parte de vidrio da 
bórax. ■ 
Núm. 6. El mismo resultado se logra tratan¬ 
do las siguientes sustancias como queda indicado 
en el núm. 4: óxido rojo de hierro (piedra san¬ 
guinaria, hematita roja), bióxido do manganeso 
y una pequeña poreiou de sulfuro do antimonio 
y plata, ó do un óxido do plata. 
Núm. 7. También resulta un hermoso oolor 
dol depósito quo forma cuando se prepara el rojo 
núm. 8, ol cual, sin tratamiento ulterior, puedo 
aplicarse sobro el vidrio. . 
Núm. 8. Siete partes del amarillo do oro del 
mím. 5, molidas con una parto de bióxido do 
manganeso, dan igualmente un hermoso color os¬ 
curo, sin quo necesario sea fundir estas sustan¬ 
cias y añadir un fundiente. 
, Mezclas para los vidrios de color. 
La fabricación do los vidrios de color, en lo 
quo concierno á la pasta, no tione que ver, en ri¬ 
gor, oon la pintura sobro vidrio propiamente di¬ 
cha; no obstante, como estas suertes de colores 
son á menudo empleados por los pintores sobro 
vidrio, creemos conveniente dar aquí una reseña 
sucinta de las mezclas que entran en los diferen¬ 
tes vidrios do color. Una regla general quo so 
4 
